474 



Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



bis nach Sizilien verbreitet, auch west- und nordwärts dieses Gebietes 

 noch mit Erfolg angepflanzt. 



Holz 1) gell )lich weiß, oft mit rötlichem Tone, namentlich in den scharf 

 hervortretenden Spätholzzonen. Normal ohne Ilarzausscheidung und (im 

 gesunden Zustande) ohne gefärbten Kern. Weich, leicht, sehr leicht- 

 und glattspaltig, sehr elastisch, wenig biegsam, mäßig schwindend, von 



mittlerer Dauer 2). Spezifisches 

 Trockengewicht im Durchschnitt 

 ganzer Bestände 0,45 bis 0,45^). 

 Mikroskopischer Charak- 

 ter: Ohne Harzgünge (s. Fig. 94). 

 Strangparenchymsehr spärlich, nur 

 an der Außengrenze des Späthol- 

 zes ^). Markstrahlen (vgl. Fig. 90 

 und 112) typisch einschichtig, nur 

 aus Parenchymzellen bestehend, 

 eine bis vierzig (häufig über 1 0) 

 Zellreihen hoch. 

 Trache'iden gegen jede 

 zende Markstrahlzelle mit je einem 

 bis mehreren, rundlichen Wand- 

 tüpfeln, diese im Frühholze in nur 

 geringem Grade, im Spätholze sehr 

 deutlich als Hoftüpfel ausgebildet, 

 hier mit enger, dort mit viel brei- 

 terer, schief gestellter Tüpfelpore. 

 Die entsprechenden (»korrespon- 

 dierenden«) der zahlreichen Wand- 

 tüpfel der Markstrahlzellen jenen 

 an Größe gleich (»Abietineentüpfe- 

 lung«). In einzelnen Markstrahl- 

 zellen ab und zu Kristalle von 

 Kalziumoxalat, zuweilen auch gelb- 

 licher bis rotbrauner Inhalt. 



Holzstrang- 



angren- 



Fig. 112. Tangentialschnittsansicht aus Spätholz 

 der Weißtanne, Ahies pectinata DC, 400/1. Zwischen 

 den Tracheiden a, 6 ein einschichtiger Markstrahl 

 aus 8 Zellen (bez. Zellreihen), in 1 und 6 einfach 

 getüpfelte Querwände, hei x Tüpfel zwischen Mark- 

 strahlzellen und Tracheiden, tu Radialwände der 

 letzteren, in diesen (rechts) durchschnittene Hof- 

 tnpfelpaaie, auf der tangentialen Rückwand von 6 

 die Hoftüpfel h. (Nach der Natur gezeichnet von 

 Wilhelm.) 



\) Vgl. die Abbildung 41 bei Mayr, Wald- u. Parkbäume, p. 241. 



2) Die Angaben über die technischen Eigenschaften unserer einheimischen 

 Nutzhölzer und — sofern nicht andere Quellen genannt sind — auch über das spezi- 

 fische Lufttrockengewicht stammen aus Hempel u. Wilhelm, Die Bäume und 

 Sträucher des Waldes, Wien und Olmütz 1889—1899. 



3) Rob. Hartig, Das Holz der deutschen Nadelwaldbäume, 1885, p. 29 u. 94. 



4) Vgl. hierzu Kny, L., Verteilung des Holzparenchyms bei Abics pectinata DC. 

 (Ann. du Jard. bot. de Buitenzorg, III. Supplem. Treub-Festschrift, 2, p. 643—648. 

 1910). 



